416 Technologische Notizen. 



Kalkgelialt in dem Thone; Ziegelsteine aus einem 10 bis 15 

 Prozent Kalk enthaltenden Thone brennen sich weit leichter, 

 als solche aus reinem Thone. Man versetzt daher den Thon 

 oft mit Kalk oder sucht von vorne herein einen Thon zu fin- 

 den, welcher diesen Kalkgehalt besitzt, brennt die Ziegeln 

 schwach und erhält doch äusserlich gute Steine, deren Kalk- 

 gehalt aber bei der angewandten geringen Hitze nicht mit 

 Kieselsäure sich verbunden hat, sondern als Aetzkalk vorhan- 

 den ist. Dieser zieht Kohlensäure aus der Luft an, vergrössert 

 dabei ebenfalls sein Volumen und zerblättert den Stein. Die 

 dritte Ursache ist, dass in manchen Fabriken, um billigere 

 Steine zu produziren, der Thon nicht gesumpft wird, sondern 

 direkt aus der Grube im nur feuchten Zustande in die Thon- 

 schneider und Pressen gebracht wird. Man erhält so trocknere 

 Steine, die sich schneller und billiger trocknen, ihr Zusammen- 

 hang ist aber ein geringerer, sie sind porös, das Wasser kann 

 eindringen und treibt beim Gefrieren die Steine auseinander. 

 Andere atmosphärische Einflüsse wirken ähnlich. Es ist also 

 vor gips- und kalkhaltigen, wie vor Steinen, welche nur aus 

 feuchtem Thone dargestellt wurden, zu warnen. 



Gewissermassen in Widerspruch hiermit steht die Beobachtung, dass 

 die durch Brennen eines Gemisches von Torfmulm mit Thon dargestellten 

 Tiiffziegeln*) gegen Frostwirkung sehr widerstandsfähig sind und selbst 

 bei wiederholtem Gefrieren im mit Wasser vollgesogenen Zustande nicht 

 zerspringen. 



Zur cheiDie guT Chcmic derThouc, von Erdwin von Somma- 



der Tbonp. „,^, 



ruga. *■") — Die Untersuchungen des Verfassers beziehen sich 

 besonders auf die Veränderungen, welche der Thon durch den 

 Schlämmprozess erleidet und ergaben, dass die hierdurch be- 

 wirkte Erhöhung der Peuerbeständigkeit lediglich auf einer 

 Auslaugung der die Feuerbeständigkeit beeinträchtigenden Al- 

 kalien und alkalischen Erden beruht. In Nachstehendem ist 

 a. die Analyse eines geschlämmten Thones mitgetheilt, welcher 

 aus drei verschiedenen Thonsorten, Feldspath, Quarz und Kalk 

 künstlich gemischt war und nach der Berechnung vor dem 

 Schlämmen die Zusammensetzung b. hatte. 



*) Polytechnisches Centralblatt. 1865. S. 676. 

 ■■*■*) Chemisches Centralblatt. 1865. S. 268- 



